488 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



poids, et un dispositif automatique enregistre photographiquement l'allon- 

 gement en fonction du temps. D'après MM. H. et F. Le Cliatelier('), il se 

 produit, dès la fin de la mise en charge, une déformation subpermanente à 

 vitesse décroissante qui se continue par une déformation visqueuse à vitesse 

 constante : effectivement, les courbes « allongement- temps », qui, au 



Ln^rpe : lo kg/mm 



S*' 



^o 



5o 



lo/heure 



2o 



l-NicLl for^du 99 2' Ni 

 recuit a/oo* 



2 et 5- Alliages Mckel-Ckrome 



2. .5.0 iCr : 3.2-l,0'/.Cr 

 recuitfl à. 900* 



i{-Aui a pe Nickel -CKi"oin£ - lungsténe 



j^ 9.oALr;5,8A lu 



■i l'êcuil'k 900* 



-K 



er eiecLrolyticrae 

 recuit a 700 ' 



G- .'Arier LKrome INiokel 



o 5oX. /2°/Ni i,6°^Cr 

 reeuji a tdu' 



e 



départ, tournent leur concavité vers le bas, tendent vers une direction cons- 

 tante à laquelle correspond la vitesse d'extension visqueuse V. Pour grouper 

 les résultats relatifs à un même métal, on trace les courbes qui traduisent, 

 pour chaque valeur de la charge, la variation thermique de la vitesse V, 

 exprimée en fonction des dimensions initiales du fil. 



La figure groupe quelques-unes de ces courbes obtenues dans l'élude du 

 nickel et des alliages de ce métal avec le chrome et le tungstène; j'ai repro- 

 duit, en outre, à titre de comparaison, celles du fer pur et d'un acier chrome- 

 nickel de construction : toutes sont relatives à des métaux recuits, soumis à 

 une charge de lo kg : mm-. 



(') II. et F. Liî Cn.vTKMKR, Comptes rendus, t. 171, 1920, p. 695. 



